33 115 



9 



Til Bestemmelse af Vægtfylden blev Sølvet fældet af en fortynde! Opløsning af 

 1\ i tratet med kompakt Kobber, helle blev atter fjernet længe før Udfældningen var fuld- 

 stændig, da det udfældede Sølv ellers bliver kobberholdigt ; Bundfaldet var efter Udvaskning 

 fuldstændig! kobberfrit. Vægtfylden bestemtes eller (3) med følgende Resultat : 



TP p s Middel: 



17,9 3,0370 0,3758 10,48 | 



17,0 3,2573 0,3111 10,47 10,47 



17,6 3,7395 0,3564 10,49 ) 



Vægtfylden er altsaa den samme som for almindeligt, smeltet Sølv, for hvilket den af for- 

 skellige Forfattere er fundet fra 10,42—10,51. 



For Varmefylden fandt (for almindeligt, smeltet Sølv): 

 Regnault 0,0570 



Kopp 0,0560 



Bettendorff 0,0559 , 



hvilket i Gennemsnit giver Atomvarmen (5,07. 



(ß) Sølv fældet med Jernvitriol. Sættes Sølvnitrat til en neutral Afløsning 

 af Ferrosulfal , antager Blandingen efter et Ojebliks Forløb et mørkt Udseende under l d- 

 .-Killelse al' et graasort Bundfald, der imidlertid efter et Par Minutters Benstand bliver 

 lysere og tilsidst fremtræder som en graalig hvid, kornet krystallinsk Dannelse. I svovlsure 

 Opløsninger fældes Sølvet med ren hvid Farve og lin Glands. Andre Ferrosalte, saasom 

 Dithionatet og Æthyl sulfatet, give - med samme Koncentration søm Sulfatet - - ikke 

 Bundfald strax, men først efter længere Tids Henstand. I Begyndelsen udskilles ogsaa 

 her et ringe mørkt, nærmest blaasort Bundfald, men til Slutning antager alt det udfældede 

 et rent hvidt Udseende og fremtræder -- navnlig ved Fældning med Dithionatet -- særdeles 

 smukt og med stærk Glands. Krystallerne ere synlige med blotte Øje og vise sig under 

 Mikroskopet som Oktaëdre og Terninger, der i reflekteret Lys ere stærkt sølvhvidt glind- 

 seude, i gennemfaldende mørkeblaa. 



Iltningsvarmen for Sølvet i denne Form blev efter Hr. Prof. J. Thomsens Raad 

 bestemt ved Tilsætning af fast pulverisere! Sølvnitrat til en neutral Opløsning af Ferrosulfal 

 og Resultatet kontrolleret ved Genopløsning af det saaledes fældede Sølv i en salpetersur 

 Opløsning af Kaliumpermanganat. Sulfatopløsningen var sammensal: Fe S O 4 -f- 300 H' 1 0, 

 og der anvendtes i hvert Forsøg Ve Mol., hvortil sattes Vio Mol. fast Sølvnitrat. Mængden 

 af udfældet Sølv bestemtes efter Forsøget dels ved Titrering af en afvejet Del af Opløs- 

 ningen med Bhodanammonium , dels direkte ved Vejning af det udskilte Sølv. Kaldes den 

 Vægtmængde af Opløsningen, der vilde indeholde et Gramatom = 107,9 Gr. Sølv, B, Vægten 



Vidensk. Solsk. Skr., G. Række, naturvidensk. og matliem. Aftl. VII. 3. 15 



